über Magnetismus durch Temperatur -Differenz. 319 



Veränderung des Mischungsverhältnisses derselben zuzuschreiben seyn, 

 wenn auch nicht in allen Fallen. 



Es ist einleuchtend, dafs für alle diejenigen Alliagen , welche im 

 flüssigen Zustande eine höhere Stelle in der Reihe einnehmen als im 

 festen, ein Moment des Aufhörens der entstandenen magnetischen Polari- 

 tät (ein Nullpunkt) und eine Umkehrung derselben, sowohl während des 

 Steigens als während des Fallens der Temperatur, bei ihrer Verbindung 

 zu geschlossenen Kreisen mit denjenigen Metallen eintreten wird, 

 welche zwischen ihren beiden auf s ersten Stellen in der Reihe 

 liegen, nicht aber mit den oberhalb und unterhalb dieser Gränz- 

 punkte befindlichen Metallen. — So z. B. wird eine Kette, zusammen- 

 gesetzt aus dem Alliage von Wismuth und Zinn zu gleichen Thei- 

 len, mit den drei Metallen, Silber, Gold 2 und Kupfer 2, bei Er- 

 höhung der Temperatur eines der Berührungspunkte, an der einen Seite 

 (der Grundfläche der Kette), erst — m dann Gm und nachher -J- m ; — 

 und dies ebenfalls nach dem zweiten Erstarren des Alliage in der Kette 

 mit Zink, niemals aber in Ketten mit Wismuth, Nickel, Pia- 

 tina 1, Gold 1, Blei, Zinn, Stahl, Eisen und Antimon. 



Eine Umkehrung der magnetischen Polarität wird auch bei der 

 ersten Temperaturerhöhung eintreten in Ketten, gebildet aus dem 

 in der Tabelle angeführten Amalgam (i) mit Zinn, Blei, Kupfer 1, 

 und Gold 1, nicht aber in den Ketten dieses Amalgams mit Pia- 

 tina 1, Nickel, Wismuth und eben so nicht mit Piatina 3 und 

 allen unter diesem stehenden Metallen. Bei abnehmender Tempe- 

 ratur hingegen werden, nach eingetretenem flüssigen Zustande des 

 Amalgams, Verbindungen desselben mit Piatina 3, Kupfer 2, 

 Gold 2, nicht aber mit Silber, Zink, Eisen und Antimon eine 

 Umkehrung ihrer magnetischen Polarität erleiden. 



Die Legirung von Wismuth und Zinn zum zweiten Mahl 

 in Flufs gebracht, nahm wieder die höhere Stelle in der Reihe ein, 

 und wurde nach dem dritten Erstarren wieder an ihrer vorigen Stelle, 

 zwischen Zink und Stahl gefunden. 



(i) Dieses bestand aus Wismuth, Blei und Zinn, zu gleichen Theilen und einer ge- 

 ringen Menge Quecksilber. 



